— 242 — 



von Calciumchlorür*) niedergeschlagen.**) (?) Dieses Produkt 

 wird in besonderen Apparaten fladenartig zusaramengeprefst." 



Einfacher und zweckmäfsiger sind die Methoden, bei denen 

 das fein gemahlene Rohmaterial unter Zusatz von Alkalien mit 

 Wasserdampf gekocht wird, um die Holzteilchen abzuscheiden. 



Es geschieht dies vermutlich in derselben Weise wie bei der 

 Gewinnung des Holzstoffes auf chemischem Wege. Bei diesem 

 Verfahren wird das zerkleinerte Holz etwa 5 bis 6 Stunden mit 

 Wasserdampf unter Zusatz von Natronlauge***) von 10 bis 12° B. 

 bei 6 bis 14 Atmosphären Druck erhitzt, um die inkrustierenden 

 Substanzen zu lösen und somit die Holzteilchen frei zu machen. 



Nach Entfernung des Holzstoffes wäscht man die Masse mit 

 Wasser und neutralisiert die Alkalireste mit schwachen Säuren. 

 Der hierdurch gewonnene Kautschuk wird in Form von gröfseren 

 Fladen entweder in der Sonne oder in besondern Räumen getrock- 

 net. Die Holz- und Rindenrückstände finden getrocknet als 

 Feuerungsmaterial der Dampfkessel Verwendung. 



Die Einzelheiten bei der Kautschukgewinnung sind, natürlich 

 Geheimnis der Fabrikanten. 



Bei dem Extraktionsprozesse der amerikanischen Guayulefabrik 

 in Saltillo soll Schwefelkohlenstoff verwendet werden. 



Der nach den bisher üblichen Verfahren hergestellte Guayule- 

 kautschuk nimmt an der Oberfläche bald eine schwärzliche Färbung 

 an, behält aber im Innern der Fladen seine ursprüngliche grünlich 

 graue Farbe bei. Sein Nachteil besteht in seinem Gehalte an 

 fremden Bestandteilen, d. s. etwa 27 7o Gummi und aromatische 

 Substanzen und sehr schwankende Mengen von Holzteilchenf). 

 Namentlich durch den Gummi, dem man die Verharzung des Kaut- 

 schuks zuschreibt, soll seine Elastizität leiden. 



Als gute Eigenschaft des Guayulekautschuks wäre zu erwähnen, 

 dafs er sich leicht vulkanisieren läfst. Sein nicht unangenehmer 

 Geruch rührt von der Beimischung der aromatischen Bestandteile 

 der Rinde her. 



*) Da die Gegenstände, die man aus diesem Kautschuk probeweise ver- 

 fertigt hat, schon nach kurzer Zeit brüchig geworden sind, so liegt die Ver- 

 mutung nahe, dafs bei der A'erwendung von Calciumchlorür die Elastizität des 

 Kautschuks durch freigewordenes Chlor beeinträchtigt wird. 



**) Es ist nicht erklärlich, wie das Calciumchlorür die Masse nieder- 

 schlagen (precipitar) soll. Vielleicht will man dem Kautschuk dadurch das 

 Wasser entziehen? 



***) Hierbei kann auch eine Lösung von unterschwefligsaurem Kalk nsw. ver- 

 wendet werden. 



t) Der geringste Gehalt an Holzteilchen beträgt 3 pro Mille. 



